438 



H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM. 



§ 3. Les mélanges en eusion donnent en se solidifiant 

 deux formes cristallines. 



Ce cas se rencontre quand les corps A et B cristallisent aux dépens 

 de la masse fondue en deux formes cristallines différentes, et que par 

 suite, il y a une différence on bien dans les systèmes cristallins, on 

 bien dans les rapports des axes d'un même système, les substances 

 étant donc dans ce dernier cas isodimorphes. Supposons, pour exprimer 

 cette différence, que A soit dans F état B dans l'état [3 quand ils se 

 solidifient. 



Les mélanges liquides du côté A déposeront donc des cristaux mixtes 

 ot, ceux du côté B des cristaux mixtes (3. Tout mélange intermédiaire 

 devra déposer les deux espèces simultanément. Or comme en général 

 les concentrations d'un mélange liquide coëxistaut en présence d'un 

 mélange solide diffèrent, et que cette différence ne sera certainement 

 pas la même dans les deux types, les concentrations des cristaux mixtes 

 de type x et /3, qui se séparent d'un mélange de composition moyenne, 

 différeront également. 



Il ne peut donc exister dans ce cas de série de mélanges continue, et 

 ainsi se trouve confirmée une hypothèse de Eetgers ] ), qu'il ne peut en 

 être ainsi chez les cristaux isodimorphes. 



Il y a en ce moment deux courbes Ç pour les deux espèces de cris- 

 taux mixtes, et les phénomènes de solidification doivent être déduits de 

 la manière dont ces deux courbes, la température s "abaissant, vont tra- 

 verser la courbe Ç pour les mélanges liquides. On remarquera d'abord 

 que, comme les cristaux a ne se rencontrent que du côté A, ces cristaux 

 seront moins stables du côté B et réciproquement. C'est pourquoi les 

 courbes t pour les cristaux a et p, quand on les prolonge pour la série 

 entière, doivent se couper. 



Un peu au-dessous du point de fusion le plus élevé (J5) les choses 

 seront donc à peu près dans l'état indiqué fig. 11, I. Une portion seule- 

 ment de la courbe Sp est encore descendue au-dessous de la courbe L. 

 Nous aurons donc comme états stables les mélanges liquides Aa et les 



') Voir Zeitschr. f. physik. Chem., Bd. 4. 1891, p. G2G. M. Retgers a émis cette 

 opinion pour les cristaux isodimorphes qui se séparent d'une solution aqueuse. 



